교반 장치 부착 및 질소 도입 관 이 부착 된 2000 ㎖ 플라스크 에 DA - 1 을 27 . 8 g ( 0 . 140 몰 ) , DA - 4 를 111 . 6 g ( 0 . 560 몰 ) 넣 고 , NMP 1194 g 을 첨가 하 고 , 질소 를 보내 면서 교반 하 여 용해 시켰 다 . 이 디아민 용액 을 수랭 하 에서 교반 하 면서 CA - 2 를 30 . 2 g ( 0 . 154 몰 ) 첨가 하 고 , 추가 로 NMP 를 341 g 첨가 하 고 , 질소 분위기 하 에서 1 시간 교반 하 였 다 . 그 후 , CA - 4 를 131 . 4 g ( 0 . 525 몰 ) 과 NMP 를 170 . 5 g 넣 고 , 50 도 로 가열 하 면서 20 시간 교반 하 여 폴리아 믹 산 용액 ( 점 도 : 1376 mPa · s ) 을 얻 었 다 . 이 폴리아 믹 산 용액 346 . 7 g 에 NMP 를 91 . 4 g , GBL 을 309 . 9 g , AD - 2 를 1 . 1 질량 ％ 포함 하 는 NMP 용액 을 52 . 0 g 및 BCS 를 200 . 0 g 첨가 하 고 교반 하 여 폴리아 믹 산 용액 ( A 1 ) 을 얻 었 다 . 그 고형분 농도 는 5 . 8 질량 ％ 이 었 다 .